— 24 — 



« La tabella XIII contiene i risultati delle esperienze. 



Tabella XIII. 



Dilatometro XI. 



W35.9 = 4,55937 10 --= 0,00479 



P = 47,0965 





Serie 



2 a 



Serie 





Serie 



t 



D 



t 



D 



t 



D 



260°4 



10,1330 



265J 



10,1162 



255°4 



10,1515 



293,7 



10,0790 



293,6 



"10,0809 



271 



10,1086 



317,5 



10,0539 



321,0 



10,0466 







346 



10,0149 



351,5 



10,009 





1 



« Rappresentando graficamente la densità della lega alle varie tempera- 

 ture si ottiene una curva costituita da due tratti rettilinei ; il primo va da 

 255°,4 sino a 265°; l'altro da 265° a 350° ed è meno inclinato del primo 

 rispetto all'asse delle ascisse. Non diamo la figura di tale curva essendo 

 essa molto semplice e avendo forma simile a quella delle leghe di piombo 

 e stagno contenenti un eccesso di uno dei due metalli, sopra la lega chi- 

 mica Pb Sn 3 . 



« La temperatura t x l = 265° alla quale la lega è satura del metallo 

 che vi si trova in eccesso è poco diversa dal valore r 1 = 258,8 trovata collo 

 studio del raffreddamento della lega medesima. 



« Dalla curva si ricavano i seguenti valori della densità della lega fusa. 



Tabella XIV. 

 Densità della lega 90 Pb -4- 10 Sb fra 250° e 350°. 



t 



D 



t 



D 



250° 



10,171 



300 



10,0735 



265 



10,116 



325 



10,0425 



280 



10,098 



350 



10,0115 



« 11 coefticente di dilatazione della lega perfettamente liquida è 



« = 0,0001228. 



« Nel periodo nel quale la lega non è perfettamente fusa fra % e 265° 

 il coefficente di variazione di volume è 



a' = 0,000363 



col quale si calcola la densità della lega fusa a % 



D T J = 10,1846. 



